238 Verhandlung™. Nr. 9 



genannten Vorbildes abgehen und unter Aufgabe des genannten 

 Prineipes zu Gunsten einer leichteren Handhabung der einmaligen 

 Beschickung für 100 Touren — die ja zur Gewinnung von Relativ- 

 werten vollends ausreicht — den Vorzug geben. 



Im Sinne der in der praktischen Verwendungsart des Materials 

 vorkommenden Beanspruchung auf Abnützbarkeit — speciell die An- 

 wendung zu Pflasterungszwecken als bestimmend ins Auge gefasst ■ — 

 habe ich mich auch dazu entschlossen, die Korngrösse des abnützenden 

 Materials (Schleifpulvers) möglichst gross zu wählen. Die Ver- 

 suche wurden aber auch nebenher vergleichsweise auf feinkörniges 

 Schleifmaterial ausgedehnt. 



Aus den anfanglichen Vorstudien bei dem Ausproben der Methode 

 ergab sich als zweckmässigste Menge der Beschickung das Mass von 

 0-4 g S c h 1 e i f m a t e r i a 1 pro cm 2 der abzunützenden Fläche, 

 das sind also 19131/ Schleifmaterial für die 7 cw-Würfel- 

 fläche, die als normale Beanspruchungsfläche nach dem Vorgange 

 B au schinger's beibehalten wurde. 



Als Schleifmaterial wurde anfänglich, sowie in der Folge bis zur 

 Ausgestaltung der Methode groberNaxos-Schmirgel verwendet, 

 dessen Korngrösse (Mittel aus grösster Längs- und Querdimension der 

 Körner) = 1*19 mm betrug 1 ). 



Der Schleifwert dieser Schmirgelsorte betrug, am Quarzplatten- 

 abschliff mit reinem Korund von beiderseits gleichmässig 0-2 mm 

 Korngrösse nach der Härtemethode verglichen, 736 pro mille der 

 Korundhärte. 



Auch für die anderen Beschickungs- (Abschleif-)Materialien wurde 

 dieselbe Gewichtsmenge (04 ry pro an 2 der abgenützten Fläche) bei- 

 behalten. Alle in der Folge zu beschreibenden Versuche 

 wurden am trockenen Material durch trockenen Ab- 

 schliff vorgenommen. 



Abführung der Probe. Der Vorgang, der bei der Abführung der 

 Proben einzuhalten ist, ergibt sich nach dem Gesagten in folgender 

 einfacher Weise. Die gut getrockneten Probestücke (7 ««-Würfel oder 

 Platten vom 49 cm 2 Schlifffläche) werden zunächst einem vorherigen 

 Anschliff durch dasselbe Beschickungsmaterial unterworfen, damit nicht 

 die wechselnde Anfangsbeschaffenheit der abzunützenden Fläche die 

 Versuchsresultate beeinflusst. 



Nach dieser Vorbearbeitung der Fläche wird der Probekörper 

 auf der Tarawage auf 001 y genau gewogen. Die Beschickungsportion 

 wird auf der Gusseisenplatte längs des Umfanges eines (mit Kreide 

 darauf gezeichneten) Kreises vom 60 cm Durchmesser gleichmässig 

 vertheilt und nun der, wie oben angegeben, belastete Probekörper 

 mit beiden Händen dem Kreisumfange in stets paralleler Lage entlang- 

 geführt. Das Anfassen bei der Rundbewegung desselben bewirkt, dass 

 für jede Kreisbewegung der Probekörper relativ zur Richtung seiner 

 Bahn auch eine ganze Drehung um seine Achse beschreibt, die ritzenden 

 Körner also nicht immer parallel, wie am Baus chinger-Apparate, 

 sondern nach all en Richtungen abscheuernd einwirken. Ich halte 



') Als naiidelslt.'zeicliining wurde für diese Sorte „Nr. 10V 2 " angegeben. 



